—  726  — 
si  manifesta  il  rallentamento  della  velocità  di  raffreddamento  e  a  260°, 6  una 
lunga  sosta.  Perciò 
z'  =  279°  T  =  260°,6 
IX.  Lega,  85  Cd+15Zn. 
«  Si  riscalda  la  lega  a  360°  e  si  porta  nell'apparecchio  a  212°.  Essa  si 
raTredda  regolarmente  sino  a  260°, 4  per  salire  a  260°,7  e  mantenersi  a  lungo 
a  tale  temperatm-a.  Si  ha  dunque 
T  =  260°,7, 
e  la  lega  è  da  considerarsi  come  una  lega  chimica. 
X.  Lega,  76  Cd4-25Zn. 
"  Fu  studiata  due  volte,  e  nelle  determinazioni  si  sono  ottenuti  risultati 
coincidenti.  L'apparecchio  essendo  a  226°,  la  lega  si  raffredda  regolarmente 
sino  a  275°,  al  qual  pimto  si  manifesta  una  brevissima  sosta  ;  dopo  ciò  si 
raffredda  dapprima  sino  a  261°, 2,  e  qui  mostra  una  sosta  lunghissima.  Per 
ciò  si  ammette 
t'  =  275°  T  =  261°,2. 
"  Nella  tabella  111,  che  segue,  raccogliamo  i  valori  di  r  e  i'  trovati  per 
le  diverse  leghe,  e  vicino  ad  essi  poniamo  quelli  dati  dal  Kudberg  {^). 
«  I  valori  di  r  segnati  con  asterisco  e  corrispondenti  alle  leghe  VI  e  Vili 
sono  dati  da  Ledebm-  (-)  il  quale  ha  studiato  la  temperatm'a  di  fusione  di 
alcuni  metalli  e  di  diverse  leghe  col  metodo  calorimetrico. 
Tabella  IH. 
T 
t' 
T 
(Eudberg) 
I 
Sn  Bi 
136,4 
146 
136,4 
II 
Sn4  Bi, 
137,3 
in 
Sna  Cd 
174,8 
173,7 
IV 
BÌ3  Cdj 
147,2 
191,8 
146,3 
V 
Bi^Pb 
126,6 
156,8 
125,3 
VI 
90  Pb  +  lOSb 
246,4 
258,8 
236  * 
VII 
82  Pb  +  18  Sb 
249,6 
253,0 
250  * 
vni 
90  Cd  +  lOZn 
260,6 
279,0 
IX 
85  Cd  +  15  Zn 
260,7 
X 
75  Cd  +  25  Zn 
261,2 
275 
(')  Eudberg,  Poggendorfif' s.  Annalen  LXXI  1847,  460: 
(2)  Ledebur,  1.  c. 
